— cxv — 
convient d’indiquer brièvement la marche suivie pour isoler 
les éléments rares qui existent dans nos blendes. 
Comme ces éléments ne s’y trouvent qu’en très faible 
proportion (un dix-millième environ), il était nécessaire 
d’opérer sur une notable quantité de matière, et les divers 
essais ont été pratiqués en employant chaque fois environ 
cinq cents grammes de minerai. 
La blende réduite en poudre impalpable était attaquée à 
chaud par l’eau régale; quand ce dissolvant n’enlevait plus 
rien, c’est-à-dire après huit ou dix heures, le liquide était 
dilué fortement, puis soumis à la filtration. On saturait 
partiellement l’acide par addition de carbonate sodique pur 
et l’on faisait passer dans la liqueur un courant d’acide 
sulfhydrique. 
La précipitation par le gaz sullhydi ique de divers sulfures 
présente certaines particularités : c’est ainsi, par exemple, 
qu’en présence de la grande quantité de sel de zinc exis¬ 
tant en solution, il est difficile de précipiter complètement 
le cadmium, et que, contrairement à la théorie, le précipité 
obtenu renferme toujours de petites quantités d'indium et 
de thallium, aisément décelables par l’analyse spectrale, 
ainsi qu’une forte proportion de sulfure de zinc. 
Le mercure se trouve dans le précipité de sulfures; on 
l’isole et le caractérisé par les procédés bien connus. 
Il en est de même de l’arsenic, de l’antimoine, du plomb, 
du cuivre et du cadmium, qui existent en quantités très net¬ 
tement appréciables dans les diverses blendes examinées; 
quelques-unes fournissent également des traces d’argent. 
La solution dont on a séparé ces divers sulfures par 
filtration, est alors débariassée de toute trace d’acide sulfhy¬ 
drique, puis soumise prndant longtemps à faction d’un 
excès de zinc métallique pur. Inutile de faiie remarquer 
que le zinc employé doit être examiné liés soigneusement, 
surtout au point de vue de l’existence possible des éléments 
que l’on caractérise par l’analyse spectrale. 
